— 866 — 



обстоятельство позволяло надѣяться приготовить проволоки изъ изслѣдуе- 

 мыхъ сплавовъ и такимъ образомъ осуществить почти полную діаграмму 

 электропроводности . 



Діаграмма плавкости этой системы была изслѣдована въ 1902 г. 

 Льюпсомъ 1 и С. П. Вологдинымъ 2 въ 1907, который изучилъ также 

 діаграмму твердости. Почти одновременно съ работой С. П. Вологдина по- 

 явилось изслѣдованіе С. Жемчужнаго, Г. Уразоваи А. Рыковскова 3 . 

 которое не подтвердило результатовъ предыдущихъ изслѣдователей. 



Было доказано, что въ системѣ мѣдь-марганецъ мы имѣемъ рядъ не- 

 прерывныхъ растворовъ, что и было вполнѣ подтверждено позднѣйшими 

 изслѣдованіями Р. Замена 4 , произведенными въ лабораторіи Г. А. Там- 

 манна въ Геттингенѣ. 



Для полученія по возможности чистаго марганца по способу Гольд- 

 шмидта нами были взяты чистый препаратъ окиси марганца и алюминій 

 въ мелкихъ опилкахъ, полученные отъ Кальбаума. При расчетѣ шихты 

 мы брали избытокъ (въ 20 — 30%) окиси марганца противъ теоретиче- 

 ская; выходъ металлическаго марганца былъ около 1 / 4 теоретическаго. 



Процессъ возстановленія марганца мы вели въ большомъ толстостѣн- 

 номъ магнезитовомъ тиглѣ. 



Полученный первый королекъ марганца вѣсомъ около 80 граммъ къ 

 удивленію нашему оказался ковкимъ; повторная операція въ тѣхъ же усло- 

 віяхъ дала хрупкій препаратъ. Въ результатѣ нѣсколькихъ операцій удалось 

 получить всего около 200 gr. ковкаго марганца и нѣсколько большее коли- 

 чество хрупкаго. Опилки алюминія, съ которыми мы начали работу, были 

 израсходованы и дальнѣйшія многочисленный попытки получить ковкій мар- 

 ганецъ, исходя изъ другихъ сортовъ алюмпнія (полученныхъ также отъ 

 Кальбаума) не привели къ благо пріятнымъ результатами Полученный 

 ковкій марганецъ мы сперва сочли за ( совершенно чистый продуктъ, однако 

 впослѣдствіи аналитическія изслѣдованія показали, что онъ содержитъ около 

 3.5% мѣди. Были изслѣдованы исходные продукты; окись марганца оказа- 

 лась почти чистой (съ небольшою примѣсью Si0 2 и Fe 2 3 ); что касается до 

 алюминіевыхъ опилокъ, то они содержали 2.3% мѣди, 0.75 желѣза и 

 0.32 кремнія; въ другихъ препаратахъ алюминія отъ Кальбаума мѣди 



1 Lewis. Journ. Soc. Ch. Ind. 1902. 



2 S. Wologdine. Rev.ue de Metal. 1907, 4, 25. 



3 С. Жемчужный, Г. Уразовъ и А. Рыковсковъ. Сплавы марганца съ мѣдью и 

 никкелемъ. Изв. Пол. Инст. 1907, 8, 29. Ж. P. X. О. 1907, 39, 787. Zeit. An. Ch. 1908, 57, 523. 



4 R. Sahmen. Zeit. An. Ch. 1908, 57, 23. 



